ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)
(Instituto de Investigación Tecnológica)
Bone cements reinforced with carbon
Tesis para la obtención del grado de Doctor
Dr. Juan Carlos del Real Romero
Dr. Francisco Forriol Campos
Eva Paz Jimenez
Dicen que los agradecimientos son ese “único capitulo” de la tesis que realmente todo el mundo lee, y es que es el único capitulo en el que además de mostrar tus aportaciones científicas y el conocimiento adquirido durante esta etapa de tu vida profesional, asoma ligeramente también la implicación que una tesis tiene en tu vida personal, y las personas somos así de curiosas, siempre buscamos lo que hay escondido detrás. Pues en mi caso, detrás de esta tesis no está solo mi maduración cómo investigador, sino que también hay una gran parte de mi crecimiento personal. No solo me he convertido en el Doctor que deseaba ser, sino que también me he acercado mucho a ser la persona que quiero ser. Porque quizás tan importante cómo pasar a ser la Dra. Paz, es haber pasado a ser una nueva y mejor versión de Eva. Por eso, a todos los que han colaborado tanto en una faceta de mi vida como en la otra durante todo este tiempo:
En primer lugar a Juan Carlos del Real, por toda la confianza que siempre has depositado en mí, por todo lo que me has enseñado, por brindarme la oportunidad de hacer algo que realmente me apasiona y por todo tu apoyo y cariño.
A Francisco Forriol, por abrirnos las puertas a este mundo de los cementos óseos e invitarnos a descubrirlo siempre contando con toda su ayuda, por tu gran disponibilidad dentro de tu limitado tiempo.
A Yolanda Ballesteros, por servirme como punto de referencia en muchos momentos de esta aventura, por ser una de las personas de quien más he aprendido y de quien más me queda por aprender, por toda tu ayuda, apoyo e implicación.
A Juana Abenojar, por ser otra de las personas de las que he podido nutrirme durante estos años, por tu ayuda y tus consejos.
A Julian Narbón, que aunque parece que quede muy lejos, sin ti no habría “encontrado” nada de todo esto.
A Pablo Sanz, a Esther Carbó y a Arancha Rodriguez de Gortazar por guiarnos y ayudarnos en toda esa parte clínica que tanto desconocemos y por vuestra ayuda con los ensayos microbiológicos y antimicrobianos
A Fernando Pérez, por ser una de las personas más nobles con las que he coincidido, por tu ayuda incondicional y por tu cariño, porque desde tu escondite en el laboratorio haces que toda esta maquinaría pueda moverse a un ritmo adecuado.
A Ariana, Belen, Jorge, Jaime, Carmen, Yanina y todos los demás alumnos colaboradores que han pasado por el laboratorio, por vuestro trabajo y por hacer más ameno el nuestro.
A Nicholas Dunne, por haber estado siempre tan dispuesto a ayudarme y a guiarme, por acogerme y por invitarme siempre a aprender más.
A Mariana Banea y a Silvio de Barros, por acogerme en Rio de Janeiro y darme la oportunidad de conocer cómo son las cosas en otro lugar.
A el Departamento de Ingeniería Mecánica de ICAI y muy en especial a Mar Cledera, Alexis Cantizano, Ana Mª Santos, Jesus Jiménez, Eva Arenas, Carlos Morales y Pablo Ayala,
por cada uno de vuestros ratitos de conversación y vuestros ánimos, especialmente en esta última etapa, por el día a día y por cada uno de los cafés que he compartido con vosotros.
Al IIT, por ser un lugar donde sentirme arropada durante estos años, es difícil nombrar uno por uno todos aquellos que de alguna forma u otra habéis hecho esto más fácil. En especial a Ricci, que aunque ellos crean que soy un “esquirol”, este siempre ha sido mi refugio.
Con especial cariño, a todo el “equipo del desayuno” a el original y a todas las versiones posteriores que han existido, porque habéis sido el lugar donde ir a buscar cualquier cosa que necesitara: un café, una charla, una risa, un consejo, un poco de aire fresco…A Pablo, Adelaida y Aurora por ocupar cada uno un hueco especial.
A Sonja Wogrin por ser uno de mis centros de gravedad donde ir a buscar equilibrio.
A “winas”, a Eli y Tamar porque durante mucho tiempo habéis sido dos patitas fundamentales para aprender a andar. A Laura, por seguir hay desde el día que nacimos. A Marivi, por las horas infinitas de conversación y a Santi, por estar siempre cerca.
A mis padres: Jesus y Mari Carmen, gracias por la educación, principios y valores que me habéis transmitido, y por vuestro apoyo incondicional en cualquiera de mis decisiones de la vida.
A mis hermanos, Jorge y Alberto, a Vanessa por ser como otra hermana, y por supuesto a mis sobrinos: Ana y Alberto. Porque con una familia que te quiere así es mucho más fácil alcanzar las metas.
Y por supuesto, a Alberto, por ser mi persona, esa persona junto a la cual soy la mejor versión de mí.
First of all, to Juan Carlos del Real, for all the confidence that you have always placed in me, for everything you have taught me, for giving me the opportunity to do something that I really love and for all your support and affection.
To Francisco Forriol, for to open to us the doors to this world of the bone cements, and for invite us to discover it always with your help, for your great availability within your limited time.
To Yolanda Ballesteros, for being one of my reference points in this adventure, for to be one of the persons whereof I have most learned and I still have to learn, for all your help, support and implication.
To Juana Abenojar, for being another one of the persons who helped me to grow during these years, for your help and advices.
To Julian Narbón, who though it seems far away, without you I would not have found any of this.
To Pablo Sanz, Esther Carbó and Arancha Rodriguez de Gortazar for guiding and helping us in all the orthopaedics surgery world so unknown for us, and for your help with the microbiological and antimicrobial tests.
To Fernando Perez, for being one of the most noble persons whom I have met, for his unconditional help and for his affection, because from your haunt in the laboratory you make that all this machinery can move at a suitable rate.
To Ariana, Belén, Jorge, Jaime, Carmen, Yanina and all the collaborating students that have passed through the laboratory, for your work and for to make ours work more enjoyable.
To Nicholas Dunne, for your willingness to help me and guide me, for to always welcome me and invite me to learn more.
To Mariana Banea and Silvio de Barros, to welcome me in Rio de Janeiro and give me the opportunity to learn how the things are in other places.
To the Department of Mechanical Engineering of ICAI and especially to Mar Cledera, Alexis Cantizano, Ana Mª Santos, Jesus Jiménez, Eva Arenas, Carlos Morales and Pablo Ayala,
for each one of your conversations and encouragement, especially in this last step, for each of the coffees that I have shared with each of you.
To the IIT, for to be an ideal place with a very warm environment, it is difficult to name one by one all those who have help me to made it easier. In special, to Ricci, who even though they think I am an "esquirol", this has always been my refuge.
With special affection, to the "breakfast team" to the original and all subsequent versions, because it has been the place where to found whatever I have needed: a coffee, a chat, a laugh, an advice, a little fresh air...To Pablo, Adelaida and Aurora because each one have a special place.
To Sonja Wogrin, for being one of my centers of gravity where I can go to found the balance.
To Eli and Tamar, because for a long time you have been two fundamental supports to learn to walk. To Laura, for continue to be here from the day we born. To Marivi, for the infinite hours of conversation and to Santi for being always close.
To my parents: Jesus and Mari Carmen, thank you for the education, principles and values that you have teach me, and for your unconditional support in any of my life decisions.
To my brothers, Jorge and Alberto, to Vanessa for being like another sister, and of course to my nephew and niece: Ana and Alberto. Because with a family that loves you and supports you it is much easier to reach the goals.
And off course, to Alberto, for being my person, the person together who which I am the best version of me.
Index of content
Chapter 1: Introduction and Objectives ... 1
Chapter 2: State of the art ... 13
Chapter 3: Materials and Experimental methods ... 61
Chapter 4: Graphene Oxide versus Graphene for Optimisation of PMMA Bone Cements ... 97
Chapter 5: Silanisation of graphene and graphene oxide for enhancement of dispersion and matrix-filler bonding... 119
Chapter 6: Influence of G and GO on the thermal properties and biocompatibility of acrylic bone cements... 179
Chapter 7: Conclusions and Future Work... 209
Publications and Contributions... 217
Index of contents
CHAPTER 1: INTRODUCTION AND OBJECTIVES ... 1
1.1. Introduction and motivation ... 5
1.2. Objectives ... 7
INTRODUCTION AND MOTIVATION
Acrylic bone cements have been used in orthopaedic applications since the 60`s decade [1,2], being nowadays the most used fixation technique in the joint replacement surgeries. They act as grouting materials, fixing the prosthesis and transferring the load between the prosthetic implant and the bone [3,4].
It has been estimated that in Western European countries are carried on around 157 annual hip arthroplasties and 113 annual knee arthroplasties per each 100.000 citizens , this number has increased during last decade around 25% and it is expected that this continue increasing significantly every year during the next decades. Several factors have contributed to this increase in the incidence of joint replacement procedures, e.g. an ageing population and the reduction in the patient average age due to obesity or lifestyle [6,7].
Acrylic bone cements present many advantages over other fixation techniques (such ease of preparation and application, quick polymerisation reaction and fast patient recuperation), but there are also several drawbacks (weakened mechanical properties due to pore entrapment, thermal bone necrosis and leaching of unreacted monomer) [4,8].
If any of aforementioned problems arises and prosthesis failure happens, it is necessary a revision surgery. This not only entails an elevated risk for the patient (treatment is complex, recuperation times are long and revision surgery is not as good as with primary arthroplasty) but also entails very high associated health costs [9,10]. Taking into account that revision surgery is necessary in a 5% of the cases within the first 5 years and around 12% within the first 10 years after the prosthesis placement [10,11], it is estimated that the associated cost will around double over the next decade .
Aseptic loosening is considered as one of the major causes of the prosthesis failure . Although aseptic loosening is attributed to multifactorial causes , it is known that the optimal bone cement properties are fundamental for its long term integrity, and in turn for clinical success [8,15].
The improvement of the bone cement properties is a challenging issue that has been the focus of much research; recently the incorporation of nano-sized materials has been widely explored as potential solutions to improve the mechanical properties [16–20].
Carbon based nanomaterials (CBNs) has a particular type of nanomaterials which include carbon nanotubes (CNT), graphene (G), graphene oxide (GO) or fullerenes among others [21– 23]. These nanomaterials have become especially important due to their unique properties (thermal and electrical conductivity and high mechanical strength among others), their use has been widely researched in a great variety of applications, being one of the most popular their use in the reinforcement of composite materials [24,25].
These CBNs have provided better mechanical properties at a variety of polymeric materials, the postulated mechanism to explain the improvement of the mechanical performance is that during the crack propagation, when the crack tip meets with the nanomaterial into the polymeric matrix, this enhances the crack growth retardation [26,27].
However, despite the promising results, achieving significant improvements in the mechanical performance using CNBs as reinforcement has not been an easy challenge and the scientific community have still to board important questions; fabrication methods, disaggregation of the nanoparticles, low dispersion, and poor chemical interaction with the polymeric matrix are the most commonly reported [24,28,29].
In relation with the use of CBNs in bone cement, the incorporation of multiwall carbon nanotubes has showed interesting improvements in the static and fatigue properties of bone cement, as well as low levels of cytotoxic response and an improvement of their thermal properties [30–36].
Although the MWCNT-PMMA bone cements have been extensively studied, however the application of other types of CBNs such as G and GO, which also have demonstrated enhancements in the mechanical properties of polymer systems [27,37,24], have seen limited research focus relating to their potential in PMMA bone cements.
In this thesis the incorporation of other CBNs into the acrylic bone cement have been explored as a possible solution to improve the mechanical and thermal properties of acrylic bone cements, and by this way try to improve the successfully of the joint replacement surgeries.
The main objective of this thesis is the improvement of the mechanical and thermal properties of the acrylic bone cements by the incorporation of carbon based nanomaterials into their formulation.
In achieving the proposed main objective, it is possible to consider the follow partial objectives:
1. The study of the influence that the loading level of graphene and graphene oxide has over the mechanical properties of the acrylic bone cements.
2. The development of a suitable procedure for the silanisation of graphene and graphene oxide with the aim to improve the mechanical properties of the bone cement.
3. The study of the influence that the incorporation of the graphene and graphene oxide, as well as their silanisation, has over the thermal properties of the acrylic bone cement.
4. The study of the influence that the incorporation of the graphene and graphene oxide, as well as their silanisation, has over the biocompatibility of the acrylic bone cements.
1. Charnley, J. The Classic: The Bonding of Prostheses to Bone by Cement. Clin. Orthop. 468,
2. Charnley, J. Acrylic Cement in Orthopaedic Surgery. (Williams and Wilkins, 1970).
3. Chaudhry, S. & Dunlop, D. Bone cement in arthroplasty. Orthop. Trauma 26, 391–396
4. Dunne, N., Clements, J. & Wang, J.-S. in Joint Replacement Technology (Second Edition)
(ed. Revell, P. A.) 212–256 (Woodhead Publishing, 2014).
5. OECD & European Union. Health at a Glance: Europe 2014. (OECD Publishing, 2014).
6. Holzwarth, U., Cotogno, G. & Institute for Health and Consumer Protection. Total hip
arthroplasty state of the art, challenges and prospects. (Publications Office, 2011).
7. Kurtz, S. Projections of Primary and Revision Hip and Knee Arthroplasty in the United States
from 2005 to 2030. J. Bone Jt. Surg. Am.89, 780–785 (2007).
8. Lewis, G. Properties of acrylic bone cement: State of the art review. J. Biomed. Mater. Res.
38, 155–182 (1997).
9. Kashi, A. & Saha, S. in Biointegration of Medical Implant Materials (ed. Sharma, C. P.) 326–
348 (Woodhead Publishing, 2010).
10. Labek, G., Thaler, M., Janda, W., Agreiter, M. & Stöckl, B. Revision rates after total joint
replacement CUMULATIVE RESULTS FROM WORLDWIDE JOINT REGISTER
DATASETS. J. Bone Joint Surg. Br.93–B, 293–297 (2011).
11. Jones, C. A., Beaupre, L. A., Johnston, D. W. C. & Suarez-Almazor, M. E. Total Joint
Arthroplasties: Current Concepts of Patient Outcomes after Surgery. Clin. Geriatr. Med. 21,
12. Burns, A. W. R. & Bourne, R. B. Economics of revision total hip arthroplasty. Curr.
Orthop.20, 203–207 (2006).
13. Callaghan, J. J., Albright, J. C., Goetz, D. D., Olejniczak, J. P. & Johnston, R. C.
Charnley total hip arthroplasty with cement. Minimum twenty-five-year follow-up. J. Bone
Joint Surg. Am.82, 487–497 (2000).
14. Sundfeldt, M., V Carlsson, L., B Johansson, C., Thomsen, P. & Gretzer, C. Aseptic
loosening, not only a question of wear: A review of different theories. Acta Orthop.77, 177–
15. Dunne, N. in Orthopaedic Bone Cements (ed. Deb, S.) 233–264 (Woodhead Publishing,
16. Dunne, N. & Ormsby, R. in Carbon Nanotubes - Growth and Applications (ed. Naraghi,
M.) 337–392 (InTech, 2011).
17. Marrs, B., Andrews, R., Rantell, T. & Pienkowski, D. Augmentation of acrylic bone
cement with multiwall carbon nanotubes. J. Biomed. Mater. Res. A77A, 269–276 (2006).
18. Gutiérrez-Mejía, A. et al. Synthesis and characterization of core–shell nanoparticles and
their influence on the mechanical behavior of acrylic bone cements. Mater. Sci. Eng. C 33,
19. Slane, J., Vivanco, J., Ebenstein, D., Squire, M. & Ploeg, H.-L. Multiscale
characterization of acrylic bone cement modified with functionalized mesoporous silica
nanoparticles. J. Mech. Behav. Biomed. Mater.37, 141–152 (2014).
20. Khaled, S. M. Z., Charpentier, P. A. & Rizkalla, A. S. Physical and mechanical properties
of PMMA bone cement reinforced with nano-sized titania fibers. J. Biomater. Appl.25, 515–
21. Cha, C., Shin, S. R., Annabi, N., Dokmeci, M. R. & Khademhosseini, A. Carbon-Based
Nanomaterials: Multifunctional Materials for Biomedical Engineering. ACS Nano 7, 2891–
22. Carbon Nanomaterials, Second Edition. CRC Press (2013). Available at:
https://www.crcpress.com/Carbon-Nanomaterials-Second-Edition/Gogotsi-Presser/p/book/9781439897812. (Accessed: 6th September 2016)
23. Zhang, B.-T., Zheng, X., Li, H.-F. & Lin, J.-M. Application of carbon-based
nanomaterials in sample preparation: A review. Anal. Chim. Acta784, 1–17 (2013).
24. Potts, J. R., Dreyer, D. R., Bielawski, C. W. & Ruoff, R. S. Graphene-based polymer
nanocomposites. Polymer52, 5–25 (2011).
25. Kim, H., Abdala, A. A. & Macosko, C. W. Graphene/Polymer Nanocomposites.
Macromolecules43, 6515–6530 (2010).
26. Faber, K. T. & Evans, A. G. Crack deflection processes—I. Theory. Acta Metall. 31,
27. Bortz, D. R., Heras, E. G. & Martin-Gullon, I. Impressive Fatigue Life and Fracture
Toughness Improvements in Graphene Oxide/Epoxy Composites. Macromolecules 45, 238–
28. Cai, D. & Song, M. Recent advance in functionalized graphene/polymer nanocomposites.
J. Mater. Chem.20, 7906 (2010).
29. Paul, D. R. & Robeson, L. M. Polymer nanotechnology: Nanocomposites. Polymer 49,
30. Marrs, B., Andrews, R. & Pienkowski, D. Multiwall carbon nanotubes enhance the
fatigue performance of physiologically maintained methyl methacrylate–styrene copolymer.
31. Ormsby, R., McNally, T., Mitchell, C. & Dunne, N. Influence of multiwall carbon
nanotube functionality and loading on mechanical properties of PMMA/MWCNT bone
cements. J. Mater. Sci. Mater. Med.21, 2287–2292 (2010).
32. Ormsby, R., McNally, T., Mitchell, C. & Dunne, N. Incorporation of multiwalled carbon
nanotubes to acrylic based bone cements: Effects on mechanical and thermal properties. J.
Mech. Behav. Biomed. Mater.3, 136–145 (2010).
33. Ormsby, R. et al. Effect of MWCNT addition on the thermal and rheological properties of
polymethyl methacrylate bone cement. Carbon49, 2893–2904 (2011).
34. Ormsby, R. et al. Fatigue and biocompatibility properties of a poly(methyl methacrylate)
bone cement with multi-walled carbon nanotubes. Acta Biomater.8, 1201–1212 (2012).
35. Ormsby, R. W., Modreanu, M., Mitchell, C. A. & Dunne, N. J. Carboxyl functionalised
MWCNT/polymethyl methacrylate bone cement for orthopaedic applications. J. Biomater.
Appl.29, 209–221 (2014).
36. Gonçalves, G., Cruz, S. M. A., Ramalho, A., Grácio, J. & Marques, P. A. A. P. Graphene
oxide versus functionalized carbon nanotubes as a reinforcing agent in a PMMA/HA bone
cement. Nanoscale4, 2937–2945 (2012).
37. Aldosari, M., Othman, A. & Alsharaeh, E. Synthesis and Characterization of the in Situ
Bulk Polymerization of PMMA Containing Graphene Sheets Using Microwave Irradiation.
Index of contents
CHAPTER 2: STATE OF THE ART ... 13
2.1. Introduction ... 17
2.2. Acrylic Bone Cements ... 19
2.2.1. Acrylic bone cements in orthopaedic surgery... 19 220.127.116.11. Joint Replacement Surgery ... 19 18.104.22.168. Bone Cement and Total Joint Replacement ... 20 2.2.2. Bone cement properties ... 21 22.214.171.124. Composition ... 21 126.96.36.199. The chemistry of bone cements ... 22 188.8.131.52. Thermal properties ... 25 184.108.40.206. Mechanical properties ... 25 2.2.3. Current drawbacks of bone cements ... 26
2.3. Carbon Based Nanomaterials (CBNs) ... 29
2.3.1. Introduction to CBNs ... 29 2.3.2. Graphene and their derivatives ... 32 220.127.116.11. Bottom-up methods ... 32 18.104.22.168. Top-down methods ... 33 2.3.3. Graphene nanocomposites ... 35 2.3.4. Surface functionalisation ... 37 22.214.171.124. Covalent functionalisation ... 37 126.96.36.199. Non-covalent functionalisation ... 39
2.4. The importance of research in bone cements ... 41
2.4.1. Alternative bone cement formulations ... 42 2.4.2. Reinforced bone cements ... 44 2.4.3. Carbon based nanomaterials and bone cements ... 45
In this chapter, the main concepts, challenges and advances related with the bone cements and with the use of carbon based nanomaterials have been summarized. The main issues to be covered are:
- Explanation of the fundamental concepts related with bone cements and carbon based nanomaterials, such as applications, properties, characteristics or limitations, with the aim to provide an overall point of view and facilitate the understanding of this dissertation.
- Exposition of the current problematic of bone cements to understand the importance and the scope of this research.
- Description of the state of the art and the main advances achieved to date in the field of bone cements and especially in the use of carbons based nanomaterials, with the aim to understand the gap to be covered with this thesis.
Accordingly, this chapter has been divided in three sections (in addition to this introduction and references), in the first one the bone cements are described in detail, the second one is focused in the carbon based nanomaterials and in the third a comprehensive review of the research advances achieved to date is analysed and discussed in detail.
ACRYLIC BONE CEMENTS
2.2.1. ACRYLIC BONE CEMENTS IN ORTHOPAEDIC SURGERY
The use of acrylic materials in biomedical applications was firstly studied in the 30's decade, their use was firstly introduced in odontology and subsequently in orthopaedic surgery . Acrylic bone cements are polymer materials widely used in orthopaedic surgeries since the 60’s decade . Nowadays, their most widespread application is joint replacement surgeries, where the cement mantle acts as an interface, fixing the prosthetic implant to the bone and transferring the loads between them. Furthermore, bone cements are increasingly being used in other orthopaedic applications as for example in the treatment of compression fracture after traumatic fracture of the vertebra: kyphoplasty and vertebroplasty. In these procedures, the cement fills the vertebral body and allows the load transfer through the spine, relieving pain and stabilizing the fracture .
188.8.131.52. JOINT REPLACEMENT SURGERY
Joint replacement surgery, also named arthroplasty, is necessary when the joint presents some disorder that hampers the normal development of daily activities of the patients, causing severe pain, rigidity and inflammation. These joint disorders usually are consequence of congenital and non-congenital diseases, or also could derivate from some type of trauma or injury .
Osteoarthritis and rheumatoid arthritis are the most common joint diseases. Osteoarthritis is a degenerative disease caused by deterioration and gradual wear of joint cartilage, and rheumatoid arthritis is caused by a systematic autoimmune response that produces the inflammation of the connective tissue of a joint. In both cases, the result is a limitation in the joint functionality and in the movement, accompanied with inflammation and severe pain. Osteoarthritis usually appears as consequence of the human natural ageing, being a frequent disease among the population over 60 years old. It is estimated that nowadays around 10% of men and 18% of women older than 60 years old suffer from it .
This type of diseases, besides of the natural human ageing, may appear or be aggravated by several causes: joint injuries, disorders during joint formation, congenital disorders in the joint cartilage and the joint fatigue due to certain activities or sports.
When the joint has been damaged, it is possible to relieve the pain and keep its function through a partial or total joint replacement, thereby the damaged joint zones are removed and the join is replaced by an artificial prosthesis or implant .
Nowadays the incidence rate of joint diseases is continuously increasing. Although one of the main causes is the population ageing, other factors as obesity or life style are accelerating the emergence of this disease. The consequence is an increase in the number of joint replacement surgeries and a reduction in the average age of patients . The most common of these interventions are hip and knee replacement [8,9], although ankle, shoulder, elbow, wrist or fingers replacements are also performed.
184.108.40.206. BONE CEMENT AND TOTAL JOINT REPLACEMENT
Acrylic bone cement is the most common prosthesis fixation method used during arthroplasty; the cement acts as a filler agent which is responsible for fixing the prosthesis and transfer the loads through the implant (Figure 2 - 1). This type of prosthesis is commonly named "cemented prosthesis". The alternative to these are the "uncemented prosthesis" in which a porous and rough surface of the implant allows the bone regeneration around the prosthesis and facilitate the fixation.
Nowadays, cemented prosthesis are the most commonly performed due to their remarkable characteristics , such for example that it is a simple surgical technique, the patient quickly recovers their normal activity and the cement may provide enough stability and may support loads just immediately after polymerisation. On the contrary, the uncemented prosthesis is more complex because it requires to be mechanically anchored to the bone at the beginning of the process to ensure its correct position. Furthermore, the recovery time is much longer because the bone needs to regenerate and consequently it is essential a healthy surrounding bone, being an option mainly used in young patients.
2.2.2. BONE CEMENT PROPERTIES
Bone cements are constituted by two phases before mixing: a liquid phase and a solid phase. At the moment of the cement application both phases are mixed at room temperature, generally in a proportion solid-liquid of 2:1, resulting in a viscous dough whose viscosity depends on their application .
The polymerisation and cure of the cement begins just after mixing both cement phases, consequently viscosity of the cement gradually increases until it hardens completely, reaching its final mechanical properties few minutes after mixing.
The solid phase is a powder mainly composed by polymethyl methacrylate (PMMA) beads. Instead of PMMA, sometimes a mix of copolymers is used to modify some of the cement mechanical properties, some examples are MMA-styrene or MMA-methylacrylate . Additionally to the polymer, the powder phase contains a radiopaque agent and an initiator of the curing reaction, benzoyl peroxide (BPO). The radiopaque agent is used to differentiate the cement and the bone by X-ray; most used radiopaque compounds are zirconium oxide (ZrO2) and barium sulphate (BaSO4). In some cases, with the aim of reducing the infection risk, the powder phase also contains small loads of antibiotic.
The main component of liquid phase is the methyl methacrylate (MMA) monomer. The liquid also contains an small amount of hydroquinone as inhibitor to prevent the premature monomer polymerisation, and N,N-dimethyl-p-toluidine (DMpT) which acts as polymerisation
activator, DMpT reacts with the BPO from the solid phase and via a redox reaction leads in the MMA polymerisation.
Table 2 - 1: Basic compounds in acrylic bone cement formulation and their function
Solid phase composition
PMMA Polymer beads
Copolymers Physical properties modification
BaSO4 o ZrO2 Radiopaque
BPO Polymerisation initiator
Antibiotic Antimicrobial prophylaxis
Liquid phase composition
DMpT Polymerisation activator
Hydroquinone Stabilizer to prevent premature polymerisation of the monomer
220.127.116.11. THE CHEMISTRY OF BONE CEMENTS
When both cement phases (powder and liquid) are mixed, the initiator (BPO) and the activator (DMpT) meet each other and react via a redox reaction which leads to the generation of free radicals (Figure 2 - 2).
Figure 2 - 2: Activation reaction of polymerisation
These generated free radicals react with the monomer molecules (MMA) breaking the double bond of their molecular structure (Figure 2 - 3) and generating new reactive species
(Figure 2 - 4). Via this mechanism a chain reaction is developed, the reaction ends when all reactive species have been consumed, this chain reaction leads to the MMA polymerisation and therefore to the cure of the cement (Figure 2 - 5).
Figure 2 - 3: Initiation step of cement polymerisation reaction.
Figure 2 - 4: Propagation step of cement polymerisation reaction
Figure 2 - 5: Finalization step of cement polymerisation reaction
The cement polymerisation is a quick reaction; the complete cure of the cement is reached in about 6 - 15 minutes; depending on commercial cement type (Figure 2 - 6).
The polymerisation process, from the cement as a viscous liquid until it becomes a solid material, can be divided in various phases. The duration of each phase depends on bone cement formulation and the temperature at which the cement is mixed.
Figure 2 - 6: Time duration of each phase during curing cement at 18ºC (Zimmer Inc.)
The phases of the curing process are represented in Figure 2 - 7. The elapsed time since cement is mixed until it begins to harden is denominated working phase, which in turn is divided in three sub-phases: mixing phase, waiting phase and application phase.
Figure 2 - 7: Phases of the cement curing process
The mixing phase is the time required to mix the powder and liquid components and to achieve an adequate homogenisation. The waiting phase is the period necessary to achieve an adequate consistence (non-sticky consistency) of the cement to allow its convenient handling and correct application. The application phase is the available time to apply the cement before the dough excessively increases its viscosity. During this last phase, about 3-8 minutes, the cement is
Mixing phase (1-2 min)
Waiting phase (1-3 min)
Application phase (3-8 min) Working phase
Hardening phase (1-5 min)
Cement curing process
injected into the bone cavity and the prosthesis is implanted. After this time, the cement reaches a viscosity such that their handling is not possible.
The hardening phase only takes few more minutes (1-5 minutes), during this phase the cement cures completely through a highly exothermic and fast reaction, hardening and reaching their final mechanical properties rapidly.
Some of the main bone cement advantages are related with their curing properties. The capability to cure in situ, at room temperature and in few minutes is one of the features responsible of their extensive use and application.
18.104.22.168. THERMAL PROPERTIES
The polymerisation of PMMA, and thus the cement curing, is a highly exothermic reaction. This reaction releases 52 KJ per mol of monomer, which results in a heat generation around 1.4 - 1.7·108 J per m3 of cement . As consequence, during its cure the cement can reach temperatures up to 70 - 120ºC . It has been demonstrated that thermal necrosis of bone tissue occurs at temperatures higher than 50ºC when the exposure exceeds 1 minute, and denaturation of sensory nerves happens at temperatures above 45°C if the exposure time exceeds 30 minutes . Consequently, because the cement is in intimate contact with the bone tissue during the polymerisation, the high temperature reached in the cement can cause the thermal necrosis of bone cells and lead to important drawbacks. If this happens, it could compromise the success of the surgery and contribute to the aseptic loosening of prosthesis .
However, it is important to take into account that maximum temperature reached in the cement during the surgery "in vivo" is lower than the temperature measured in the experiments conducted "in vitro". This is because during surgery several factors contribute to a high heat dissipation: the cement mantle is thinner than in the “in vivo experiments”, the superficial area of cement interface is higher and both metallic prosthesis and corporal fluids help to dissipate the released heat .
22.214.171.124. MECHANICAL PROPERTIES
Cemented prostheses have two interfaces: bone-cement interface and cement-implant interface. Young modulus of bone cement is about 2 GPa and the ultimate strength about 50 MPa
 . However, young modulus of a healthy bone is about 15-20 GPa and of the metal prosthesis is about 220 GPa . Taking into account these values, the cement can be considered as an elastic interface located between two rigid materials which besides to fix and to attach the implant to the bone, it is responsible to transmit the loads through bone and implant. Consequently, the mechanical properties of bone cement are a fundamental factor to ensure the mechanical stability of the prosthesis .
The brittle behaviour of PMMA is one of its main disadvantages, its low fracture toughness and its susceptibility to the fatigue crack propagation can lead to aseptic failure of prosthesis [21,22]. However, the fragility of the cement is lower "in vivo" than in the experiments carried "in vitro", this is because the cement is plasticized due to the presence of body fluids and its glass transition temperature (Tg) is reduced .
2.2.3. CURRENT DRAWBACKS OF BONE CEMENTS
As mentioned above, the use of bone cements has several advantages compared with other fixation techniques; however, their use also has several associated drawbacks which cannot be ignored. Nowadays, many studies have focused on the search of alternatives to solve some of these drawbacks . The most remarkable problems that could compromise the long and short term surgery success are: aseptic loosening, cement mechanical properties, thermal and chemical necrosis, osteolysis, biocompatibility and prosthesis infection.
The aseptic loosening of the prosthesis in joint total replacement is one of the main causes of primary revision surgery; about 70% of hip replacement failures and 44% of knee replacement failures are consequence of aseptic loosening . When this happens, a lack of contact between the cement and the bone leads to loosening of the cemented prosthesis. There exist several causes of aseptic loosening and normally it is not possible to attribute the failure to only one of them. Some of the factors that contributes to a lesser or greater degree to the aseptic loosening are the fracture of cement mantle, fatigue crack propagation, presence of pores and cavities in the cement, thermal and chemical necrosis of the bone and osteolysis; each of them are described below.
As discussed above, the mechanical properties of the cements are crucial to ensure the stability of the prosthesis and to prevent the cement mantle fracture, being directly related with the survival probability of the prosthesis. Several studies have demonstrated that the cement mechanical properties depend on diverse factors such as cement composition, size, morphology and molecular weight of PMMA beads, mixing system or proportion liquid-powder [13,26].
As mentioned above, the elevated temperatures reached during the exothermic polymerisation of the cement can produce the thermal necrosis of bone cells (bone tissue death) and cause local deficiencies in blood circulation in areas in contact with cement . During the surgery some techniques are used to reduce the risk of thermal necrosis, such as the use of cement mantle with a small thickness, the pre-cooling of the prosthesis or drop the surgery room temperature .
The unreacted monomer remaining after that the cement has hardened is another important issue; this residual monomer, which is highly cytotoxic, can be released to the adjacent tissues producing their inflammation and the death of bone tissue. Medium levels of residual monomer can be about 5%, but when it comes to local concentrations, it can reach 15% . The amount of residual monomer absorbed systemically is not so much because it has a low solubility, therefore most of the monomer remains at the interface and is diffused towards local tissues. This local reaction combined with the mechanical trauma during bone preparation can lead to a necrosis zone in the cement-bone interface .
Osteolysis in cemented arthroplasty is caused by the particles coming from the fragmentation of the cement due to the wear, these particles could produce a significant inflammatory response and contribute to bone resorption. Moreover, these particles act as a "third body" which is introduced into the fluid of the joint and promote in turn the wear of cement [29–31].
Bone cements are materials biologically inert, which means that they do not promote the growth and regeneration of the surrounding bone and consequently the cement-bone bond is weaker. There are several studies that attempt to improve the biocompatibility of cement, in most cases by incorporating bioactive agents in the formulation, such as hydroxyapatite .
PROSTHETIC JOINT INFECTION
Prosthetic infection, along with aseptic loosening, is one of the most complicated problems related with joint replacement surgery. Infection after surgery is a serious problem with a high cost and a complex treatment. The treatment of an infected arthroplasty requires to remove the prosthesis, to clean the area, to apply an appropriate medical treatment and then to perform a new implant. This process implies long hospitalization times and high health costs .
The use of antibiotic-loaded bone cement provides local antibiotic administration directly in the affected zone, achieving a maximum effectiveness with minimum side effects. Antibiotic-loaded bone cements are used in both, the prophylaxis and the treatment of prosthetic infection [34–36].
CARBON BASED NANOMATERIALS (CBNs)
2.3.1. INTRODUCTION TO CBNs
Carbon is a really light and versatile material, its properties varying extensively depending on the local bonding of the constitution carbon atoms. Some of the most common examples of carbon allotropes classically used in numerous applications are diamond, amorphous carbon and graphite.
Carbon based nanomaterials (CBNs) are the most recently discovered allotropes, these could be defined as those carbon allotropes materials which present at least one dimension in the nanometer range, giving them novel and special properties. The most popular are carbon nanotubes and graphene; however it also includes other ones as graphene oxide, nanoplates, fullerenes or nanodiamons .
Figure 2 - 8: Graphite and various types of carbon based nanostructures 
Graphene (G) is a planar monolayer of sp2-hybridized carbon atoms arranged in a two-dimensional (2D) honeycomb lattice. Since a theoretical point of view, this has been considered as the building block of all another graphitic carbon allotropes of different dimensionality. However, in practice these carbon allotropes, with the exception of nanoribbons, are not synthesized from graphene. By this way fullerenes (0D carbon allotrope), also known as buckyballs, can be conceived as a structure made by wrapping a section of graphene sheet. Carbon nanotubes (CNT) and nanoribbons (1D carbon allotropes) can be made by rolling and
slicing graphene sheets respectively. Graphite (3D carbon allotrope) is made of graphene sheets stacked on top of each other and separated by 3.37A° .
Figure 2 - 9: Graphene derivatives with different dimensionality 
In the graphene atomic structure, the atoms are bonded via in-plane σ-bonds producing an ultra strong sheet and the remaining π-orbits perpendicular to the plane constitute a delocalized network of electrons which makes the structure highly conductive. There are two atoms per unit cell with an area of 0.042 nm2, which give rise to a specific surface area of approximately 2600-2700 m2/g. This unique structure endows graphene and their derivatives (graphene oxide (GO), CNT, fullerenes, etc.) with fabulous electronic, optical, mechanical and thermal properties as well as many potential applications, from energy or gas storage to catalysis, water treatment, medical implants, drug delivery, biofiltration, electronics, and many more fields .
Since their discovery CNTs have become the most widely used CBNs. The CNTs have a cylindrical carbon structure and possess a wide range of electrical and optical properties not only due to their extended sp2 carbon but also from their tuneable physical properties (e.g. diameter, length, single-walled vs multiwalled, surface functionalisation, and chirality) . Due to their diverse array of useful properties, as for example great mechanical strength and excellent
electrical properties, CNTs have been explored for use in many industrial applications, resulting in a great interest among the scientific community with a growing number of publications per year as it is possible to note in Figure 2 - 10. In this graph, the evolution in the number of publications per year according to ISI Web of KnowledgeSM using “carbon nanotubes” and “graphene” as key words is represented.
Some examples of the most widespread CNT applications are the reinforcement of composites, the construction of nanoscale electronic circuitry, high-efficiency electron emission devices such as electron microscopes, flat display panels, and gas-discharge tubes and their use in lighting elements.
Figure 2 - 10: Number of publications per year on carbon nanotubes and graphene according Web of KnowledgeSM.
However, it is possible to appreciate that during last years the research activity on G has experimented a prominent increase (Figure 2 - 10), reaching the same number of publications per year than CNT, or even overtaking it just in few years. G publications showed a significant increase since 2004, year in which the pioneering work by Geim and Novoselov [39,41] provided a simple method for extracting G from graphite via exfoliation and demonstrated the unique electrical properties of this material.
G and CNTs possess similar electrical, optical, and thermal properties, but the two-dimensional atomic sheet structure of G enables more diverse electronic characteristics; the
existence of quantum Hall effect and massless Dirac fermions help explain the low-energy charge excitation at room temperature and the optical transparency in infrared and visible range of the spectrum. In addition, G is structurally robust and yet highly flexible, which makes it attractive for engineering thin and flexible materials .
As the aim of this thesis is the use of CBNs as reinforcement agent of bone cements, we are going to focus the attention in the fabrication of nanocomposites with graphene and their derivatives.
2.3.2. GRAPHENE AND THEIR DERIVATIVES
The fabrication of defect-free and high-quality G in large areas, at a reasonable cost and a suitable scale production is still a challenge. Nowadays, for the G preparation have been developed several methods and novel fabrication methods are still emerging. Because each method has particular advantages and disadvantages, the most adequate method depends on each case of the final application requirements. The G fabrication procedures have been classified as bottom-up and top-down methods.
126.96.36.199. BOTTOM-UP METHODS
With the bottom-up methods the nanostructures are synthesized onto the substrate by stacking atoms onto each other, giving rise to the nanostructure. These methods produce tiny amounts of high quality G with large-size and defect-free sheets. For this reason, bottom-up methods are suitable for electronic applications where large amounts of high-quality G are required, but they are not suitable source for polymer nanocomposites that require a large amount of G sheets preferably with modified structure.
Probably chemical vapour deposition (CVD) and epitaxial growth on SiC are the most popular bottom-up methods; being other arc discharge, chemical conversion, reduction of CO, unzipping carbon nanotubes and self-assembly of surfactants .
188.8.131.52. TOP-DOWN METHODS
The top-down methods are based either on the removal or division of bulk material, or on the miniaturization of bulk fabrication processes to produce the desired structure with the appropriate properties. By this way, G or modified G sheets are produced by separation/exfoliation of graphite or graphite derivatives (such as graphite oxide and graphite fluoride) . The main advantages of these methods over bottom-up methods are the cost, scalability and in general better uniformity of the product. However, it is very common the production of G sheets with a lot of defects in their structure produced by the chemical attack and the higher quantity of impurities or remainder functional groups. These methods are appropriate for large scale production, required for polymer composite applications, and for these reason they will be explained in more detail.
DIRECT EXFOLIATION OF GRAPHITE
Micromechanical cleavage or exfoliation of graphite can produce large-size and high-quality sheets but in very limited quantities. The exfoliation with assistance of ultrasonication in a liquid phase has also been investigated using various solutions with surfactants as for example polyvinylpyrrolidone, N-methylpyrrolidone or ionic in the presence of liquids and superacids [42,43]. This direct sonication procedure has potential to be scaled up to produce large quantities of single- and multiple-layer G sheets, however the separation of the exfoliated G sheets from the bulk graphite as well as the hazardous nature of some of the surfactants may limits this technique.
GRAPHITE OXIDE AND GRAPHENE OXIDE
The most promising methods for large scale production are based on the exfoliation and reduction of graphite oxide, by these methods graphene oxide (GO) can be produced. This is another interesting G derivative with a high functionalisation that provides special properties to these nanomaterials.
Graphite oxide is usually synthesized through the oxidation of graphite using oxidant agents including concentrated sulphuric acid, nitric acid and potassium permanganate based on Hummer method . Compared to pristine graphite, graphite oxide is heavily oxygenated holding hydroxyl and epoxy groups on sp3 hybridized carbon on the basal plane, in addition to carbonyl and carboxyl groups located at the sheet edges on sp2 hybridized carbon.
The GO can be obtained by exfoliation of graphite oxide in solution to form monolayer or few-layer GO. Graphite oxide and GO have different structures related to the number of layers but similar chemical characteristics due to the presence of functional groups on the surface. It is estimated that GO have an approximate C/O atomic ratio of 2/1 . This makes GO highly soluble in water and different solvents.
In addition, these functional groups provide reactive sites for a variety of surface modification reactions to develop functionalised GO and graphene-based materials. On the other hand, due to the disruption of the conjugated electronic structure by these functional groups, GO is electrically insulating and contains irreversible defects and disorders. However, chemical reduction of GO (reduced graphene oxide, rGO) could partially restore its conductivity at values of orders of magnitude below that of pristine graphene, these reductions are mainly done by two ways: chemical and thermal reduction.
CHEMICAL REDUCTION OF GRAPHITE OXIDE
In these methods, a stable colloidal dispersion of graphite oxide is produced followed by chemical reduction of the exfoliated GO sheets. Stable colloids of GO can be obtained using solvents such as water, alcohol, and other protic solvents combined with either sonication or long stirring. Then, these colloidal solutions can be chemically reduced producing chemical reduced graphene oxide (CH-rGO), using for example hydrazine, dimethylhydrazine, sodium borohydride followed by hydrazine or hydroquinone . Reduction of GO restores electrical conductivity. However, significant oxygen content remains; the rate C/O is approximately 10/1. The main limitation of these techniques is the hazardous nature and cost of the chemicals used in the reduction.
THERMAL EXFOLIATION AND REDUCTION OF GRAPHITE OXIDE
Thermally reduced graphene oxide (T-rGO) can be produced by rapid heating of dry graphite oxide under inert gas and high temperature. Heating graphite oxide in an inert environment at 1000 ºC for 30 seconds leads to reduction and exfoliation of GO, producing thermal rGO sheets.
Exfoliation takes place when the pressure generated by the gas (CO2) resulting from the decomposition of the epoxy and hydroxyl sites of GO, exceeds van der Waals forces that are the
responsible to hold the GO sheets together. About 30% weight loss is associated with the decomposition of the oxygen groups and evaporation of water. The thermal reduction also leads to restoration of the electrical conductivity. The C/O ratio for T-rGO is about 10/1 but this ratio has been increased up to 660/1 through heat treatment at higher temperature (1500ºC) or for longer time 
2.3.3. GRAPHENE NANOCOMPOSITES
Graphene and their derivatives (GO, rGO, functionalised GO, etc) have demonstrated exceptional properties for their use as filler in the preparation of composites materials. These properties are a high electrical conductivity (on the order of thousands of S/m), a high young modulus (reported values over 1000 GPa) high strength (about 130 GPa) and high thermal conductivity (about 5000 W/(m·K)) [47,48]. Another interesting property is their easy functionalisation to facilitate their compatibility with the polymer matrix. All these characteristics made possible multifunctional property enhancements of nanocomposites which cannot normally be achieved using conventional composites or virgin polymer, this open a large number new applications. One of the most important aspect is that polymer nanocomposites show substantial properties enhancements at much lower loadings than polymer composites with conventional micron-scale fillers (such as glass or carbon fibers), which ultimately results in lower component weight and can simplify processing.
Despite all of this, nowadays several key issues should be resolved to achieve optimal enhancement in the properties of G/polymer composites, for example improved dispersion of G, alignment of G in polymer and surface modification of G for good adhesion/interaction.
It is well known that due to the entanglement of G produced by synthesis and clusters of G caused by the intermolecular van der Waals force, they are usually present in the form of agglomerates. Consequently, the dispersion and exfoliation of G in a solvent becomes a challenge. In the case of the synthesis of nanocomposites G has a special tendency to form aggregates in the polymer matrix.
The dispersion state of G and their derivatives is crucial to determine the final performance of the G/polymer composites, and it is necessary to understand the effect of the dispersion on the composites properties. The poor dispersion and exfoliation of G, not only
significantly decrease their efficiency as reinforcement, but also would cause that G sheets slip by each other when forces are applied to the composites. Several ways to solve this fundamental issue have been investigated during the last years, concluding that one of the most effective ways is the functionalisation of the surface by different routes .
PREPARATION METHODS OF GRAPHENE/POLYMER COMPOSITES
There are many studies on the carbon based nanocomposites based on a range of polymers, including epoxy, PMMA, polypropylene, polystyrene or polyaniline among others [49–52]. Great enhancements have been achieved in the mechanical and electrical properties of these nanocomposites. In the case of the mechanical properties the better improvements have been achieved at lower levels of filler (lower than 1 wt.%). However, it has been demonstrated that in the case of the electrical properties to achieve the percolation threshold it is necessary a loading between 1 wt.% and 10 wt.% .
As commented above, a good dispersion of the filler trough the matrix and the interaction between the filler and the polymer matrix have demonstrated to have significant implications on the final composite. The mechanism for the interaction in G/polymer composites depends not only on the polymer, filler and solvent characteristics (polarity, molecular weight, hydrophobicity, reactive groups, etc.), but also on the procedure to incorporate the filler to the polymer and the methods of nanocomposite preparation.
There are three main procedures to incorporate the layered nanomaterials at the polymer: melt mixing, solvent mixing and in situ polymerisation.
In the melt mixing method, a polymer melt and the filler (in a dried powder form) are mixed under high shear conditions and elevated temperatures [54,55]. The polymer chains are then intercalated between the layers of G to form the nanocomposite. This is a popular method for preparing thermoplastic nanocomposites. In comparison with other methods, this is more economical (because no solvent is used) and is more compatible with many current industrial practices. However, studies suggest that, to date, such methods do not provide the same level of dispersion of the filler as solvent mixing or in situ polymerisation methods.
in a suitable solvent, owing to the weak forces that stack the layers together. The polymer then is adsorbed onto the delaminated sheets and when the solvent is evaporated, the sheets reassemble, sandwiching the polymer to form the nanocomposites [38,55]. In this method the dispersion of filler in the composite is largely governed by the level of exfoliation of the G platelets achieved prior to, or during, the mixing. The main advantage of this method is that it allows the synthesis of intercalated nanocomposites based on polymers with low or even no polarity, and the main disadvantages are related with cost of the solvents and their evaporation.
Finally, in situ polymerisation methods generally involve mixing of filler in the neat monomer (or multiple monomers), or a solution of monomers, followed by polymerisation in the presence of the dispersed filler [56,57]. One of the main advantages reported about these methods is the creation of stronger interactions between the polymer and the filler, producing covalent linkages; however also have been reported that the presence of the filler could modify the polymerisation process.
2.3.4. SURFACE FUNCTIONALISATION
As discussed earlier, the dispersion and exfoliation of G and their derivatives are of crucial importance in their applications. A proper functionalisation not only prevents agglomerations of exfoliated nanomaterial, but also can helps to improve the interaction of the filler with the polymeric matrix . In this section, an overall idea about the graphene chemistry will be explained and the main functionalisation routes will be reviewed, especially those used in the improvement of the nanocomposites performance.
Several procedures of surface functionalisation have been widely investigated, GO has been used commonly as a starting material, due to the large amounts of reactive oxygen functional groups that contain. Surface modification of GO sheets is usually carried out by covalent modifications or non-covalent functionalisation .
184.108.40.206. COVALENT FUNCTIONALISATION
In covalent functionalisation, the oxygen functional groups (e.g. carboxyl, hydroxyl, carboxylic acid and epoxy groups) on GO surfaces are utilized to change the surface functionality of GO. Some examples of the solutions explored will be detailed below.
ISOCYANATE MODIFIED GRAPHENE
Graphene oxide has been treated with organic isocyanates to give a number of chemically modified GO. Treatment with isocyanates reduced the hydrophilicity of GO by forming amide and carbamate esters from the carboxyl and hydroxyl groups of GO respectively. Consequently, isocyanate modified GO readily formed stable dispersion in polar aprotic solvents giving completely exfoliated single G sheets .
The carboxylic acid groups on GO are used to anchor other molecules, the coupling reactions often require activation of the acid groups using different chemicals as for example thionyl chloride (SOCl2), 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)-carbodiimide (EDC), N,N-dicyclohexylcarbodiimide (DCC) or 2-(7-aza-1H-benzotriazole-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate (HATU). Subsequent addition of nucleophilic species such as amines or hydroxyls has produced covalently attached functional groups to GO platelets via the formation of amides or esters [45,61–63]
The attachment of hydrophobic long aliphatic amine groups on hydrophilic GO improved the dispersability of modified GO in organic solvents, while porphyrin-functionalised primary amines and fullerene-functionalised secondary amines introduced interesting nonlinear optical properties .
ATTACHMENT OF POLYMERS
The amine groups and hydroxyl groups on the basal plane of GO have also been used to attach polymers through either grafting-onto or grafting-from approaches. To grow a polymer from GO, an atom transfer radical polymerisation (ATRP) initiator (i.e. a-bromoiobutyrylbromide) was attached to G surfaces. The following living polymerisation produced GO with polymers that enhanced the compatibility of solvents and other polymeric matrixes .
EPOXY GROUPS REACTIONS
Besides the carboxylic acid groups, the epoxy groups on GO can also be used to attach different functional groups through a ring-opening reaction. Various amine ending chemicals such as octadecylamine, ionic liquid 1-(3-aminopropyl)-3-methylimidazolium bromide with an
amine end group and 3-aminopropyltriethoxysilane (APTS) have reacted with epoxy groups .
220.127.116.11. NON-COVALENT FUNCTIONALISATION
The non-covalent functionalisation of GO utilizes weak interactions (i.e. π–π interactions, Van der Waals interactions and electrostatic interactions) between the GO and target molecules. The sp2 network on GO provides π–π interactions with conjugated polymers and aromatic compounds that can stabilize rGO resulted from chemical reduction and produce functional composite materials. Aromatic molecules have large aromatic plane and can anchor onto the rGO surface without disturbing its electronic conjugation. The conjugated polymers and aromatic compounds include poly(sodium 4-styrenesulfonate) (PSS), sulfonated polyaniline, poly(3- hexylthiophene) (P3HT), conjugated polyelectrolyte, 7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane anion, tetrasulfonate salt of copper phthalocyanine (TSCuPc), porphyrin, pyrene and perylenediimide decorated with water-soluble moieties and cellulose derivatives .
THE IMPORTANCE OF RESEARCH IN BONE CEMENTS
Despite the many advantages of the bone cements, the associated problems described above are important issues which could compromise the success of the surgery and lead to the failure of the prosthesis. In that case, a revision surgery is necessary, this involves the removal of the prosthesis, an adequate medical treatment and the placement of a new implant. The need of revision surgery within the first five years after an arthroplasty is only about 5% of cases. However, the number of necessary revisions is increased as increasing the time since surgery was conducted, achieving a value about 12% of cases after 10 years [66,67]. As commented above, one of the main causes of surgery revision is the aseptic loosening, where the characteristics and properties of the cement play a crucial role .
It is estimated that in Western European countries about 157 annual hip arthroplasties and 113 annual knee arthroplasties are conducted per 100.000 habitants. These values show considerable fluctuations between countries, being Germany, Switzerland and Austria the countries with higher number of joint replacements performed per year, achieving almost the double than European average. In the case of Spain the number is slightly below average .
It is important to highlight that the number of surgeries is growing every year, increasing by 25% in last decade . It is expected that this trend will continue during next decades principally due to progressive aging of the population, the reduction in the average age of patients and the improvement of health systems in developed countries [9,68].
It is estimated that the annual health system cost in EEUU, related to joint replacements, will be increased of 8 billion dollars in 2003 to 23 billion dollars in 2030 . This increase is a result of the increase in the number of primary arthroplasties performed as well as the costs associated with revision surgeries, treatments and any other related cost.
As conclusion, the impact that the joint replacements have on society highlights the importance of increase the efforts related with the search of solutions that could contribute to ensure a more successful long-term surgery and optimize the surgical technique.
2.4.1. ALTERNATIVE BONE CEMENT FORMULATIONS
Nowadays there are about 30 types of commercial bone cements approved by the regulatory authorities, FDA (Food and Drug Administration) and EMA (European Medicines Agency), for their use in joint replacements.
Despite the range of commercial bone cements available, it is important to note that in most cases the formulation is basically similar and the bone cement compositions only show slight variations between them. Some of these variations are for example: size of the PMMA particles, amount of initiator and activator, radiopaque used or the presence of some additives as chlorophyll to color the cement.
These differences in the composition may provide slight modifications on the cement properties (e.g. viscosity, maximum cure temperature, setting time, mechanical properties). However, these variations are not very significant and not help to avoid the problems described. In consequence, during the last years many researchers have focused their works on the modification of the cement formulation as a way to solve some of the described problems.
One of the possible ways to organize the current literature is to classify it in function of the problematic that the authors try to address . In Table 2 - 2 is showed a classification of the most common unsolved issues related with the bone cements as well as the consequence of each problem and the most relevant solutions proposed in the literature. It is important to consider that in the most cases, the aim of the authors is to address simultaneously more than one issue, and consequently some of the mentioned works would be possible to be included in different categories.